LA NATURALEZA 379 



horno, y que no son otra cosa tjue sub-sulfuro de plomo del misino aep 

 i[iii! la galena, pero un poco más duro, más fusible v ménoi volátil. 



La fórmula que hemos adoptado para los lechos de fusión de la galena pi- 

 ritosa calcinada, es la siguiente: 



Galena calcinada de Lomo de Toro ® 180 00 



Metal de plomó carbonatado 



Metal de hierro pardo 



Fierros de planchera calcinados 



Plomillos (Schlichs) 



Escorias 



Total peso de un lecho de fusión ® 822 00 



Cuya cantidad funde un horno en 24 horas, y se obtiene de plo- 

 mo metálico argentífero libs. 1,800 00 



La galena que contiene este lecho de fusión, según ensaye prac- 

 ticado por vía seca, arroja una ley, por término medio, di' 

 37 p§ , que hacen libras de plomo metálico. . . .libs. 1,66o 00 



El metal carbonatado con la ley de 18 p§ , hacen libras de plo- 

 mo metálico libs. 540 00 



„ 120 



i ni 



,, 12 



00 



„ 36 



00 



„ 24 00 



„ 450 



00 



Libras 2,203 00 



Se obtienen en la fundición de plomo libs. 1,800 00 



Diferencia libs. 40o 00 



ó sea una pérdida de 13'83 p§ sufrida en la calcinación y fusión del mine- 

 ral, sobre la ley obtenida por el ensaye docimástico. 



A continuación pondremos los caracteres que presentan las escorias y de- 

 más productos que se obtienen en la fusión de dichos metales. 



Escorias. 



Núm. 1 . Escorias compactas color gris pasando á negras, con granos cris- 

 talinos brillantes; peso específico 357, insolubles en agua caliente, solubles 

 en ácido nítrico, haciendo efervescencia en frío; calentado el liquido quedó 

 un residuo de azufre y ácido silícico en estado gelatinoso; evaporado este re- 

 siduo hasta la sequedad, tomó un color pardo cetrino disminuyendo de volu- 

 men: tratado en agua regia, se disolvió el Oxido de fierro combinado con la 



